— 227 



2. Фигуры вытравлен1я. 



Прп изучеи1и Фигуръ вытравления дучш1е результаты достигались 

 посредствомъ обтиранхя кристалловъ Фильтровальной бумагой, смоченной 

 водой. На рис. 3 дано схематическое изображен1е Фигуръ вытравлеы1я, по- 



110 



110 



110 



Рис. 3. Фигуры вытрав.1ен1я на граняхъ призмы {110}. 



лученныхъ такимъ образомъ на граняхъ призмы {110|. Видъ и располо- 

 жен1е этихъ Фигуръ не допускаетт. суш,ествован1я между упомянутыми гра- 

 нями плоскостей симметр1п, но указываетъ на присутствхе осей симметр!» 

 второго порядка, что подтверждаетъ принадлежность кристалловъ яблочно- 

 кпслаго магн1я къ гем1эдр1и ромбической системы. 



8. Оптическ1я свойства. 



Св'Ьд'Ьн1я, данныя Н. ТгаиЪе, относительно оптическихъ свойствъ, 

 заключаются въ указан1п плоскости оптическихъ осей, положения первой 

 б|гссектриссы п въ опред'Ьлен1и отрпцательнаго характера кристалловъ. 



Задачей настоящей работы было опред'Ьлеше показателей прелонлен1я 

 и угла оптическихъ осей. 



Показатели преломлен1я на получепныхъ мною кристаллахъ измерялись 

 по способу наименьшаго откдонешя па гон10метр'Ь мод. II Гиезз'а съ ма- 

 лымъ монохроматоромъ той же Фирмы. При этомъ приходилось пользоваться 

 естественными призмами, образованными гранями (110) и (110), а такл;е 

 (101) и (10Т). Первая призма служила для опред^летя пока-зате-чей а и р,а 

 вторая для а п у. Изъ величинъ а, ^ и у (см. Таб. II) видно, что опти- 

 ческ1й характеръ яблочнокпслаго магн1я отрицательный. Оптическая ориенти- 

 ровка: а^с,Ъ = а, с =^ Ь. 



Результаты изм'Ьрен1я для восьми разлпчныхъ длинъ волнъ даны на 

 таб. П. 



Пзе4ст1Я и. а. п. 1913. 



